— :r.o — 
tiendo bien por todo el horno i se !e da ftiego.» «Estando el metal hecho arena, se 
le da una moyadura (1; buena con el rodadillo por todo el horno, en seguida se 
cierra el horno i embarrado su boca o bocas, se lo vuelva a dar luego,» pero no por 
uiuclio tiempo sino cosa de una hora o tres cuartos de hora. Abrese de nuevo el 
horno i se le da otra moyadura igual a lu primera. Dice en seguida. «Fn habién 
(lósele dado tres o cuatro moyaduras pides un ensaye» i manda que se repitan ensa* 
yes a cada moyadura hasta el punto de ver el metal buemado al mismo grado que lo 
habían enseñado antes los ensayes perdidos que era el punto de quema mas adecúa- 
do al beneficio. 
«Estando ya, dice, el quemadillo en el Buitrón que asi lo llama comunmente el 
metal negrillo ya quemado i l'nera del horno, es cscusado dar reglas para su bene- 
lleio cuando se tienen en el del azogue suelto dé la primera parte: porque no es 
otra cosa el qncm ir con .acierto los metales negrillos que ponerlos en la proporción 
de los metales pacos (2), supliendo con ei arle i la industria lo que ‘lelalta a la na- 
turaleza ele.» 
Procédese entonces al acomodo de los cajones, tortas o montones, i «estando ya 
hecho el hormirjuillo con agua i la cantidad do sal que dije en la primera i segunda 
parle, se manda sacar una guia (como de un quinto por separada) i si en esta estu- 
viere el azogue redondo en cuerpo i con solo el color de perla, se le manda echar el 
azogue en la cantidad correspondiente a la Ici como está dicho en el primer benefi- 
cio. Si el azogue de la guia estuviese con plomo que pase de color de perla, no lo 
incorpores hasta limpiarlo con cal (3) esta ya he dicho bastantemente con el lien- 
to que se ha de usar.» «Si por accidente de descuido u otra cosa no hace la guia el 
azogue con plomo, sino antes tocado, tampoco lo incorpores sobre aquel loque, 
sino, conforme lo piu'o o mucho de él mandarle echarle cobre, i éste en la cantidad 
que solo baste a quitar la frialdad del loque que causó li fdla de quema, i en ha- 
ciendo la guia después del cobre el azogue de buena proporción como arriba he dicho 
haslantementc, que ni esté con toque ni calor, mandarlo incorporar. Si se reconocie- 
re que fué mucha la falta de la quema, i por eso el loque en eslreino. no le quieran 
remediar a fuerza de cobre que es un dis[)arale, sino quemar otra hornada, que sea 
anlipoda de la que salió con falla de quema i casar en el buitrón, i digo antípoda 
porque conforme la falla de la una, ha de ser el exceso de la otra.» (í) 
.\1 terminar su directorio, como lu llama el autor, da todavía una recela para la 
preparación del majislral que tiene algo de nuevo para nosotros, i por celo voi a 
citarlo leslualmenle: 
«.Suponiendo que en el horno caben con desahogo 25 quintales, se mandará cargar 
con 15 quintales de harina de metal de cobre (5) i 5 quintales de relaves, sean do 
ios que se fueren, porque estos sirven para esponjar la harina del cobre, que ha de 
(1) Una buena vuelta por lodo el horno. 
(2) En esto también la observación d(i nue.«tro beneficiador concuerda mui bien 
con loque la ciencia nos eriseñ;), diciendo que la calcinación de los mmerale.s sul- 
furados con pirita i sal los convierte en minerales clorurados o de piala córnea. 
(3j Se entiende que una calcinación puede producir iniuho sulfato de cobre el 
que d aria un exceso de cloruro, cuyo efecto es do atacar al mercurio. 
[ i] Todo en este neioeinio c.-í lópco i conforiue con los principios admitidos en 
la ciencia, l'n mineral piritoso, calcinado de muñera que quede con gran exceso de 
sullato, causaría uua gran pérdiita en azogue sino se destruyese una parle de este 
sulfato mediante la cal, pero una calcinación incompleta, daria por residuo un mi- 
neral todovia sulfurado que no se podria ainalgamir sino mediante un gran exceso 
de majislral que se li dial i I cti nn mineral mili piritoso lo.slado oompíolamcnle i 
de minera que quedase mucho sulfato de cobre o persulfilo de hx-rro no descotu- 
pucslo. 
(oj i’irita cobriza o sulfuro de cobre. 
